



lie-- 



Composition quimica. — A. Ccmentos Portland 



Acido siiicico combinado 



Sesquioxido de aluminio 



— de hierro 



— de manganese 



Oxido de calcio 



— de magnesio 



— de potasio 



— de sodio 



Sulfato de calcio 



Sulfuro de calcio y de hierro 



Fosfato de calcio 



Acido carbonico, agua y perdida 



Arena no descompuesta 



4 , _ 



R,0 3 : Si0 2 : RO 



Coeficiente electro-positivo 



Indice hidraulico 



Basicidad(l gr. cera. = c. c. HCi oorm ) 



Alcalinidad de la sol. acuosa (1 : 100 = 



c. c.HGl 1 / 10 norm J 



Densidad media (kilogr. por metro cubico). 



Tiempo de fraguar 



Color • 



23.82 



7.07 

 3.20 



vest. 



58.10 

 1.25 

 0.96 

 0.22 

 2.38 



vest. 



vest. 

 1.30 

 1.85 



1.88 

 0.57 



2L. CC 



20.20 CG 

 1480 

 ll h 20 m 



gris verdoso 



21 . 34 

 6.31 



3.65 



vest. 

 56 . 37 

 1.25 

 0.78 

 0.36 

 2.35 

 vest, fuerte 

 0.79 

 3.29 

 2.89 



1 :4,2: 12,5 

 2.00 

 0.54 

 20. 5 CC 



24.40 CC 

 1335 

 16 h 

 gris verde escuro 



21.44 

 5.55 

 2.85 

 0.25 



61.60 

 1.38 

 0.96 

 . 63 

 1.20 

 0.45 

 0.59 



0.31 



5,8:17.9 

 2.44 

 0.44 



1600 

 17 h 



gris verde oscuro 



39.86 

 6.98 

 3.20 



44.41 



0.82 

 1.87 

 1.35 

 0.17 



1.06 



1 : 5,8: 13,4 

 1.72 

 0.62 

 20. 7 CC 



13.80 CC 

 1425 



ceniciento azulado 



27.92 

 6.28 

 305 



57.92 

 1.42 



0.72 

 0.23 

 0.58 



vest. 



vest. 

 0.25 

 0.53 



6 



25 . 87 

 8.68 



61.92 



3.08 



. 45 



1:5,8:15,3 

 1.98 

 0.54 

 22.8 CC 



1435 

 l h 35 m 



gris verde oscuro 



5,9:14,8 



1.90 



0.56 

 21.5 CC 





1575 

 lMO m 



gris verdoso 





